über die f^erhinduiig des Eisens nül Kohle, 63 



Scliwefelsäuie (aus i Theil konceniriiter Säure und 2^^ Theilen Wasser) 

 löset den Sialil selir sclinell auf und es fallen dabei Graphiiblaiiclien ab, 

 ■wclcbe sich bald in scliwarzbraune Kohle umändern. Wird die Flüs- 

 sigkeit schnell von dem noch nicht völlig aufgelöseten Stahl abgegossen, 

 ehe die Graphiibläitchen gänzlich in Kohle umgeändert sind , und wird 

 die schon entstandene Kohle durch Atzkali ■weggenommen , worin sie 

 sich mit dunkelbrauner, fast scliwarzer Farbe auflöset, so lassen sich die 

 Graphitblätichen ziemlich rein darstellen. Sie haben ein metallisches 

 Ansehen, welches sie, unter Wasser aufbewahrt, behalten, aber bei der 

 Einwirkung der Luft bald verlieren. Vom Magnet werden sie angezo- 

 gen , hinterlassen ])eim Verbrennen im offenen Platintiegel rothes Eisen- 

 oxyd und erleiden durch konceutrirte Salzsäure die oben bemerkten 

 Veränderungen. 



Koncentrirte Sal^ietersäme löset den Cementstahl sehr schnell und 

 unter heftiger Entwickelung von Salpetergas auf. Die Auflösung färbt 

 sich stark braunroth , indem die beim Auflösen abfallenden Graphit- 

 blätichen in röthlichbraune Kohle umgeändert und zum grofsen Theil 

 von der Säure aufgelöset werden. Aus der Auflösung des Cementstahls 

 in koncentrirter Salpetersäure, läfst sich die graphitische Verbindung, auf 

 die vorhin angegebene Weise, in gröfserer Quantität als bei der Anwen- 

 dung von starker Schwefelsäure darstellen. Hundert Theile dieser Ver- 

 bindung hinterlassen, nach anhaltendem Kalciniren im offenen Platintiegel, 

 zwei vuid achtzig bis vier und neunzig Theile rothes Eisenoxyd. Wird, 

 statt der koncentrirten, sehr verdünnte Saijietersäure angewendet, so er- 

 folgt die Aullösung des Cementstahls langsamer und es scheiden sich 

 keine Graphiibläitchen ab, sondern es bleibt blofs röthlichbraune, vom 

 Magnet nicht anziehbare Kohle zurück , welche noch vor dem GliÜien 

 im Plaiintiegel explodirend verbrennt. Eben so wenig lassen sich die 

 G)'aphiil)läiichen, in abscheidbarer Menge, durch Auflösen des Cement- 

 stahls in koncentrirter Salpetersäure darstellen, wenn der Stahl durch an- 

 haltendes kaltes Hämmern vorher ein dichteres Gefüge erhallen hat. 



Fast eben so wie der Cementstahl, verhält sich auch der langsam 

 erkaltete Gufsstahl, bei der Einwirkung der Säuren. Der einzige Unter- 

 schied besteht darin , dafs die Auflösung in Salpetersäure langsamer er- 

 folgt imd dafs die Graphiibläitchen fast in dem Augenblick wie sie ab- 



